Silbcr-Exfractions-Versnclie in Tajova. 
119 
voir w mit einem plastischen TÖpferthone sorgfältig verstaucht, wobei der 
kleine Bottich entfernt, und statt dessen ein kleines Vorbassin v zum Einrüh- 
ren der Kalkmilch hergestellt wurde. 
Um hei der Auslaugung das Aufbringen für einen Bottich vergrössern zu 
können, wurde eine neue Filtrirvorrichtung eingeführt. Die Erscheinung, dass 
in einem kleinen gläsernen Filtrirtrichter die Auslaugung bei den Ver- 
suchen im Kleinen verhältnissmässig viel schneller und gleichmässiger 
erfolgte, führte Herrn Jos. Röszner auf die Idee, die konische Form 
der Filtrirvorrichtung auch im Grossen zu versuchen. Es wurde demnach 
auf hölzernem Gestelle in jedem Auslaugebottich ein konisches Leinwand- 
filtrum aufgestellt, und hierbei die Laugenleitung von einem Bottich in den 
andern beibehalten. 
IV. Versuchs-Abschnitt. 
Nach Vollendung der obigen Umänderungen wurde mit dem Betrieb 
am 28. September wieder begonnen. 
Die Beschickung blieb dieselbe wie früher. 
Röstung. Da diese schon auf einen genügenden Punct gelangt war, 
so wurden die Partien auf 400 Pfund erhöht. Der Zuschlag an Kohle er- 
wies sich fortwährend als ein entsprechendes Hülfsmittel zur Erreichung 
einer vollständigen Gaarröstung. Der Salzzuschlag wurde, mit 20 — 25 Pf. 
gaargerösteten Mehl der früheren Partie gemischt, wie früher bei der 
Chlorisirung eingetragen, wodurch eine leichtere, gleichmässige Vertheilung 
desselben erreicht wurde. 
Auslaugung. In dem neuen Filtrirapparate ging diese allerdings mit 
kleinen Partien zufriedenstellend vor sich. Die Rückstände hielten meistens 
nur 1 — 2 Quentchen Silber; allein bei grösseren Partien von 150 — 200 
Pfund ging der Process langsam, und die Rückstände wurden reicher. Diess 
war Ursache, dass nach einiger Zeit die frühere Filtrirvorrichtung wieder 
eingerichtet wurde, mit dem Unterschiede, dass die jetzige Laugenleitung 
für jeden Bottich frische Pfannenlauge zuführte und die Reichlauge eines 
jeden einzelnen in einer eigenen Sammellutte n, Taf. II , ableitete. Das 
Gewicht einer Auslaugepartie war eine halbe Röstpost, nämlich 200 Pfund, 
wobei man zur Auslaugung 16 — 36 Stunden brauchte. Die Manipulation 
selbst geschah auf die frühere Weise, mit periodischem Umrühren der Mehle. 
Die Rückständehälte waren, trotzdem dass durch Verbesserung des 
Kupferfällsystems wieder eine Ursache von deren Anreicherung behoben 
ward, immer noch theilweise sehr reich: — Lth. 1 Qtch. — D. bis 
3 Lth. — Qtch. 2 D. 
Fällung. Obwohl durch die letzte Einrichtung der Silberfällung das 
Verstopfen durch die Mehltheilchen beseitigt war, so traten nichtsdesto- 
weniger nach kurzen Zeiträumen abermals Hemmungen ein, da das eine in 
Gang befindliche Fällsystem für einen etwas stärkeren Reichlaugenstrahl 
